386 Zweiter Teil. Spezielle Edelsteinkunde. 



muschelig und das Mineral ist spröde. Bezüglich seiner Härte steht es etwas über dem 

 Quarz, aber doch noch unter dem Topas. Der Härtegrad ist: H. = 7'/2, also für einen 

 Edelstein ziemlich niedrig. Der Beryll ist unter den besseren Steinen einer der am 

 wenigsten harten, die einzelnen Varietäten sollen aber hierin kleine Unterschiede zeigen: 

 der Smaragd von Muzo gilt für etwas härter als der sibirische Aquamarin. Ist die 

 Härte aber auch nicht besonders hoch, so genügt sie doch, um eine sehr schöne 

 und feine Politur zu ermöglichen, die sich aber beim Gebrauch allerdings nicht so gut 

 erhält, wie bei den härteren Juwelen. 



Wie die Härte, so ist auch das spezifische Gewicht niedrig, niedriger als bei irgend 

 einem anderen der wertvolleren Edelsteine; Stücke von einem gewissen Gewicht sind daher 

 verhältnismäßig groß. Man findet im Mittel 2,?, bald etwas mehr, bald etwas weniger und 

 der Wert schwankt bei den als Edelsteine brauchbaren Beryllen zwischen 2.g7 und 2,75 ; 

 durchweg erhebt es sich also, wenngleich nur wenig über das des Bergkristalls (G. = 2,65). 

 Speziell für den Smaragd von Muzo wurde gefunden : G. = 2,67 ; für den sibirischen Aqua- 

 marin werden die Zahlen G. == 2,g8 bis 2,75 angegeben. Jedenfalls schwimmt der Beryll 

 immer im reinen Methylenjodid und steigt, wenn untergetaucht, darin sehr rasch wieder 

 an die Oberfläche, während er in der vierten, leichtesten Flüssigkeit vom spezifischen 

 Gewicht des Quarzes langsam untersinkt. Man kann ihn an diesem Verhalten von manchen 

 ähnlich aussehenden Steinen sehr leicht unterscheiden. 



Von Säuren wird der Beryll nicht zersetzt, nur Flußsäure (Ätztinte) greift ihn etwas 

 an. Vor dem Lötrohr ist er nur sehr schwer schmelzbar und gibt dabei eine weiße, trübe, 

 blasige Schmelze. 



Dem äußeren Ansehen nach sind die Berylle sehr verschieden, namentlich bezüglich 

 der Farbe und der Durchsichtigkeit. Viele sind vollkommen trübe und undurchsichtig, 

 wenige schön klar und durchsichtig, und dazwischen findet man alle möglichen Übergänge. 

 Die ersteren, die „gemeinen Berylle", kommen meist im grobkörnigen Granit in Kristallen 

 von zuweilen bis über 6 Fuß Länge und bis zu 2 V'i Tonnen Gewicht vor, sind aber als 

 Edelsteine nicht zu gebrauchen, da auch ihre meist gelblich- oder grünlichweiße Farbe 

 stets zu unansehnlich ist; von diesen soll hier nicht weiter die Rede sein. Verschliffen werden 

 nur die durchsichtigen oder doch stark durchscheinenden „edlen Berylle", die auch meist 

 eine angenehme, vorzugsweise grüne oder blaue oder auch wohl eine gelbe Farbe be- 

 sitzen. Selten ist Braun und Rosa oder auch vollkommene Farblosigkeit. Der Glanz ist bei 

 allen Varietäten der gewöhnliche Glasglanz, welcher nur auf den der verhältnismäßig 

 deutlichsten Spaltung parallelen geraden Endflächen etwas ins Perlmutterartige geht und 

 durch das Schleifen und Polieren sehr kräftig wird. Röntgenstrahlen werden nicht hin- 

 durchgelassen. 



Der Beryll zeigt, seiner Kristallisation entsprechend, doppelte Lichtbrechung; die 

 Doppelbrechung ist aber sehr schwach, der größte und der kleinste Brechungskoeffizient 

 für dieselbe Farbe sind nur wenig voneinander verschieden. Die Lichtbrechung ist ebenfalls 

 gering, die Zahlen für die Brechungskoeffizienten sind sehr niedrig. Beim Smaragd von 

 Muzo betragen die größten und kleinsten Werte derselben für grünes Licht l,.vsi und 1,578 

 und beim sibirischen Aquamarin l,rvV2 und ],57r,. Auch die Farbenzerstreuung ist sehr 

 gering, die Brechungskoeffizienten für verschiedene Farben weichen nur sehr wenig von- 

 einander ab. Dies geht aus folgenden Zahlen hervor, die man an einem Beryllkristall 

 für rotes, gelbes und grünes Licht erhahen hat: 



